12^0 ACADEMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Action du chlorure de silicium sur le nickel. Note 

 de M. Em. V'iGOiROUX, présentée par M. Moissan. 



Dans deux Communications antérieures ('), nous avons publié les résul- 

 tats de nos recherches touchant l'action répétée du chlorure de silicium 

 soit sur le fer, soit sur le cobalt. Notre mode opératoire est le même pour 

 le nickel, avec cette différence que nos réactions ont été suivies de plus 

 près, les produits successivement obtenus ayant été soumis à l'analyse. 



Première action. — Nous partons de 5o ^' de nickel en poudre que nous chauffons dans 

 Ihydrogène sur une nacelle en porcelaine ; dès que le chlorure de silicium commence à 

 bouillir, nous arrêtons le courant gazeux et nous dirigeons les vapeurs de ce liquide 

 sur le métal de plus en plus chauffé ; au bout de 4'' environ, nous abandonnons le tout 

 au refroidissement : Nous constatons que le métal a subi une diminution de poids très 

 peu sensible et que sa poudre est à peine agglomérée. Après une seconde action, la 

 masse est frittée, mais non fondue ; elle ne pèse plus que 45^^ Un troisième passage du 

 chlorure de silicium sur cette masse frittée, qu'on a pulvérisée grossièrement, entraîne 

 sur la nacelle la formation d'un lingot pai-faitement fondu ne pesant plus que 35e''. Ce 

 lingot, qui présente l'apparence du nickel fondu, est assez cassant, cristallin à l'inté- 

 rieur ; il est possible de le fragmenter à l'aide du mortier d'Abich, bien qu'il s'aplatisse 

 sensiblement. Enfin, propriété importante il n'est pas magnétique. Avant de continuera 

 le traiter, nous le soumettons à l'analyse. Nous en attaquons un fragment à l'aide de 

 l'acide azotique chaud et nous activons l'action par l'addition de quelques gouttes d'acide 

 chlorhydrique. La silice résiduelle, qui est grise, est rendue blanche par décantation 

 du liquide et addition d'eau régale au résidu. Le nickel est dosé par électrolyse de sa 

 solution sulfurique ammoniacale. Nous trouvons : 



I II Calculé pouh ÎN'i'Si 



Nickel p. 100 88,96 89,20 89,17 



Silicium — 9,66 9,48 10, 83 



98,62 98,68 100,00 



avec 0,67 p. 100 de fer. Ces chiffres sont voisins de ceux donnant la formule Ni'Si. — 

 En opérant sur SoS' d'un second échantillon de nickel totalement dépouillé de fer et 

 traité de même à trois reprises consécutives par le chlorure de silicium, nous sommes 

 tombé sur un nickelosiliciura de même nature, pesant S^^r dont la composition était 



(') Em. Vigouroux, Action du ciilorure de silicium sur le fer (Comptes rendus, t. CXLI, 

 p. 828, 20 novembre 1903. )-lc^/o/i du chlorure de silicium sur le cobalt (Comptes rendus, 

 t. CXLII, p. 6'J5, 12 mars 1906). 



